134 joe. VOGT. ; M.-N. Kl. 
2) Wenn à zu krystallisieren beginnt, bekommen wir auf einmal eine 
beträchtliche Menge von diesem Mineral, nämlich die ganze sich in Uber- 
sättigung befindende (metastabile) #-Menge. Durch die bei der Auskry- 
stallisation der übersättigten 4-Menge entwickelte Wärme! wird die Lösung 
während einer kurzen Zeit ungesättigt an à werden, 9: die Krystallisation 
von a wird während einer Weile gehemmt. Die Krystallisations/o/ge, 
von 6 nach a, wird hierdurch ganz stark ausgeprägt, auf Kosten der 
Krystallisationsgleichzeitigkeit. 
Das Resultat meiner Untersuchungen ist, dass die Übersättigung eine 
wichtige Rolle bei den Krystallisationsvorgängen in den Silikatschmele- 
lösungen spielt. 
Diesen Schluss stütze ich auf folgendes: 
In zahlreichen, aus zwei Komponenten bestehenden Schmelzproduk- 
ten, welche in chemischer Beziehung nicht fern von dem eutektischen 
Gemische der betreffenden Mineralien liegen, begegnen wir mehr von 
dem zuerst allein krystallisierenden Mineral, als es zufolge der Lage des 
eutektischen Punkts erwartet werden sollte, 
Als Beispiel nehmen wir die Rhodonit-Fayalit-Schlacken No. 60a, 
60 b und 61. 
Die Individualisationsgrenze zwischen Rhodonit und Fayalit liegt 
beim Aciditätsgrad 1.55—1.60 (siehe S. 25) — Dem Acid.-grad 1.55 
entsprechen 61 Gew.prozent Rhodonit : 39 Gew.prz. Fayalit, und dem 
Acid.-grad 1.60 66 Rhodonit : 34 Fayalit; rechnen wir den eutektischen 
Punkt zu 64% Rhodonit : 36% Fayalit, so ist der Fehler jedenfalls 
so klein, dass er fir die nåchstfolgende Berechnung ausser Betracht 
gesetzt werden kann. 
Die drei Analysen, No. 60a, 60 b und 61 (mit bezw. 44.72, 42.85 
und 41.25 % SzO,, und alle mit ungefähr gleich wenig 4,0; und 
CaO; Rest MnO + FeO) berechnen? sich als Material zu: 
1 F, Zirkel (Lehrb. d. Petrographie, 1893, I, S. 754, 760) erwähnt, dass mehrere 
Forscher (Kopp, Scacchi, Palmieri und Guarini) gelegentlich bei den Laven, 
während des »Uberganges aus dem amorphen in den ganz oder teilweise krystallisierten 
Zustande, eine 7emperaturerhöhung beobachtet haben, — Er glaubt dies durch eine 
Verminderung des Drucks erklåren zu können, welcher Erklårung ich jedoch nicht bei- 
treten kann; durch die Verminderung des Drucks werden freilich die Schmelzpunkte 
der Mineralien etwas vermindert; ich kann jedoch nicht einsehen, dass hiermit eine 
Zufuhr von Wårme, welche eine Temperaturerhöhung bewirken könnte, verkniipft sein 
sollte, — Eher möchte ich daran denken, dass die obige Beobachtung auf einer momen- 
tanen oder beinahe momentanen Krystallisation eines sich in Übersättigung befindenden 
Minerals beruhen könnte; hierdurch wird etwas latente Wärme frei, welche eine Tem- 
peraturerhöhung der ganzen Lava bewirken könnte, — Diese Meinung betrachte ich nur 
als eine Arbeitshypothese, die einer zukünftigen Prüfung wert ist. 
Den in mehreren der Schmelzprodukte in ganz kleiner Menge vorhandenen Magnetit 
oder Hausmannit setzen wir ausser Betracht. 
1 
